316 



kann, ward weifses Roheisen mit glänzenden Spiegelflächen, auf I 

 der Saynerhütte bei Bendorf am Rhein, aus Spatheisenstein, und I 

 bei Holzkohlen erblasen, den Versuchen unterworfen. Dies 

 Roheisen enthält keine ungebundene Kohle (Graphit) oder we- 

 nigstens nur unbedeutende Spuren, und der Gehalt an gebunde- 

 ner Kohle nähert sich ziemlich genau dem Maximo derjenigen 

 Quantität Kohle, welche das Eisen überhaupt aufzunehmen 

 vermag. 



Der Kohlegehalt dieses Roheisens ward, bei den verschie- 

 denen Analysir- Methoden in folgender Art ermittelt: 

 Durch die Elementar- Analyse mit Kupferoxyd, 

 wobei der Kohlegehalt aus dem kohlensau- 

 ren Gase berechnet ward 4,2835 Proc. 

 Durch die Elementar- Analyse mit chlorsaurem 

 Kali und chromsaurem Bleioxyd 



1. Versuch 5,7046 — 



2. Versuch 5,6987 — 

 Durch die Zerlegung des Kupferchlorids 



1. Versuch 5,5523 — 



2. Versuch 5,6978 — 

 Durch die Zerlegung des Eisenchlorids 



1. Versuch, mit sublimirtem Eisenchlorid 5,4232 — 



2. Versuch, mit auf nassem Wege berei- 



tetem Eisenchlorid 5,2867 — 



Durch die Zerlegung des Hornsilbers 



1. Versuch 5,6056 — 



2. Versuch 5,7234 — 

 Da alles Stabeisen mehr oder weniger Kohle enthält, so 



mufs man sich über die Gränze einigen, bis zu welcher dasselbe 

 noch Stabeisen, und von welcher ab es schon Stahl genannt 

 werden soll. Bestimmt man diese Gränze in der Art, dafs das- 

 jenige Stabeisen erst Stahl genannt wird, welches durch das Ab- 

 löschen im Wasser, nach der vorangegangenen Erhitzung (Här- 

 tung) so hart wird, dafs es mit dem Kiesel Funken giebt, so tritt 

 diese Wirkung erst dann ein, wenn das Eisen 0,5 Proc. Kohle 

 aufgenommen hat Eisen welches von fremdartigen Beimischun- 

 gen völlig rein ist, kann sogar 0,65 Pr. Kohle aufnehmen, ehe 

 es den angegebenen Härtegrad erlangt. Je reiner das Eisen ist 



